( 998 ) 



CHIMIE MINÉRALE. — Recherches sur la poisivité du fer (deuxième Partie). 



Note de M. L. Vabenne. 



« La Note que je présente aujourd'hui à l'Académie est le résumé de 

 nouvelles recherches ayant pour but de confirmer les résultats des pre- 

 mières expériences sur ce sujet et de déterminer les causes de la forma- 

 tion de celte gaine gazeuse et les influences qui en maintiennent ensuite 

 l'adhérence. 



» I. La détermination de la passivité est toujours précédée d'une action 

 chimique de durée variable. 



» Lorsque l'immersion du métal a lieu dans de l'acide azotique répon- 

 dant à la formule AzO%HO, il n'y a pas d'action nettement observable; 

 mais cela ne tient qu'à son peu de durée. En immergeant, en effet, dans 

 de l'acide azotique marquant 42° B. un morceau de fer ordinaire, on con- 

 state un dégagement tumultueux de gaz bioxyde d'azote ; la surface du métal 

 est obscurcie par les bulles de gaz; mais, au bout d'un intervalle de 

 temps variant entre trois et vingt secondes, elle devient tout à coup bril- 

 lante et le dégagement s'arrête. Ce phénomène ne saurait être mieux 

 comparé qu'à celui de Véclair qui se présente dans la coupellation de l'ar- 

 gent. La passivité est alors déterminée, car, si l'on porte, avec des précau- 

 tions dont j'indiquerai plus loin la raison, le métal qui a subi cette action 

 préalable dans de l'acide azotique notablement étendu, il n'y a plus aucune 

 attaque. La même expérience peut être répétée avec de l'acide azotique 

 marquant moins de 42° B.; mais j'ai observé que l'on ne peut aller au- 

 dessous d'une concentration caractérisée par 35° B. 



)> Lorsque l'on atteint cette limite, on peut constater que les phénomènes 

 se modifient de la façon suivante : le dégagement de gaz se produit pen- 

 dant quelque temps; il est bientôt suivi de la cessation brusque de toute 

 action chimique, cette cessation étant caractérisée, comme précédemment, 

 par l'éclairement subit de la surface métallique ; mais ce dernier état n'est 

 point stable; l'attaque recommence bientôt sur un point du métal, se pro- 

 page sur toute sa surface, puis s'arrête de nouveau avec le même caractère, 

 et ainsi de suite. On a en quelque sorte ici une passivité intermittente. 

 L'explication de cette particularité ne peut être nettement établie qu'à la 

 suite des expériences suivantes. 



» IL La passivité peut être déterminée sur une tige de fer par l'inmieision 

 d'une fraction seulement de celle tige dans l'acide azotique concentré. 



